1254 
spoedig  bleek,  dat  dit  niet  het  geval  was  en  dat  hetzelfde  verschijn- 
sel, doch  eenigszins  gewijzigd,  zich  ook  voordeed  bij  nikkel,  en 
zooals  Dr.  Aten  later  vond  ook  bij  chroom.  ’) 
Wanneer  zonder  den  genoemden  commntatoi'  werd  gewerkt,  en 
het  verloop  van  den  potentiaal  van  het  ijzer  onmiildellijk  na  anodi- 
sche  polarisatie  met  den  tijd  werd  nagegaan,  bleek  dat  de  [lotentiaal 
na  een  minimum  te  hebben  doorloopen,  \A'eer  snel  tot  de  aanvangs- 
waarde  steeg. 
Daai'  de  nadere  bestndeeiing  van  dit  xerschijnsel  het  onderzoek 
\'aii  8:\iits  en  Lobrv  de  Bruvn  op  een  zijweg  zon  hebben  gevoerd, 
werd  deze  stadie  tot  later  nitgesteld  eji  dit  is  de  reden,  waarom 
eerst  thans  tot  de  publicatie  van  dit  verschijnsel  wordt  overgegaan. 
Hegistreeriiiy  van  kei  verschijnsel. 
Om  het  verschijnsel  vast  te  leggen  hebben  wij  ons  bediend  van 
de  fotografische  registreermethode,  bij  gebruikmaking  van  den  gal- 
\'anometer  van  Mole.  De  potentiaal  van  een  ijzer-electrode  1 werd 
gemeten  t.o.v.  een  andei’e  hnlp-ijzerelectrode  11,  terwijl  als  kathode 
een  platina  blikje  diende.  De  electrode  was  een  Vj  normaaloplossing 
van  ferro-snlfaat.  De  ijzer-electrode  I,  die  een  op[)ervlak  van  onge- 
veer 25  m.ni"''  bezat,  werd  gedurende  korten  tijd  tot  anode  gemaakt, 
terwijl  de  stroomdichtheid  zoo  gekozen  werd,  dat  het  ijzer  bij  lan- 
geren  stroomdoorgang  passief  geworden  zon  zijn.  OnmiddeUijk  na 
deze  anodische  polai-isatie  werd  de  galvanometer  gescliakeld  in  den 
keten  ijzer  1-electroljt-ijzer  II,  zoodaf  het  verloop  van  den  potenti- 
aal, dat  ijzer  1 na  de  anodische  polarisatie  vertoonde,  nauwkeurig 
kon  worden  geregistreerd. 
()|)  de  tllm  werd  nu  opgenomen,  ten  eerste  de  potentiaal  van  ijzer 
1 t.o.v.  ijzer  II  vóór  de  |)roef,  ten  tweede  de  ki'omme,  die  het  ver- 
loop van  het  verschijnsel  aangeeft,  ten  derde  de  nnl-lijn,  ten  vierde 
een  lijn,  die  overeenkomt  met  een  bepaald  potentiaal-verschil,  en 
ten  slotte  tijd-lijnen  door  een  signaal-inrichling  gegeven. 
Zoo  werden  bij  onze  proeven  met  ijzer  in  N ferro-sulfaat-opl. 
de  volgende  fotografische  opnamen  verkregen. 
De  lijn  DE  geeft  den  [lotentiaal  van  ijzer  1 t.o.v.  ijzer  11  vóór  de 
anodische  polarisatie  aan.  De  andeie  twee  horizontale  lijnen,  die 
zich  over  de  geheele  figuur  voorlzetten,  zijn  de  nul-lijn  en  de  lijn 
voor  — 90  niilli  Volt.  De  kromme  ABC  geeft  het  verschijnsel  weer, 
dat  men  waarneemt  na  anodische  |)olarisatie  van  ijzer  I met  een 
stroomdichfheid  van  ± 0,360  Amp/cm.^ 
b Vei-sl.  Kon.  Akad  v.  Wet.  26,  1187  (1918). 
